(1) Havada i ve oksitleyici sulu ortamda, alüminyum yüzeyinin yoğun bir alümina pasivasyon filmi üretmesi daha olasıdır, ve bazı oksitleyici ortamlarda iyi korozyon direncine sahiptir. Yüksek sıcaklıkta konsantre nitrik asitte, saf alüminyumun korozyon direnci paslanmaz çelikten daha iyidir. Alüminyum genellikle korozyona dayanıklı bir kap malzemesi olarak kullanılır.
(2) Çok aşındırıcı olmayan ancak demir kirliliğinin önlenmesini gerektiren bazı ortamlar için, kimyasal elyaf üretim ortamı gibi, aliminyum folyo iyi korozyon direncine sahiptir, ve demir kirliliği malzemesi yoktur. Öyleyse, alüminyum malzemeler genellikle demir kirliliğini önleyici malzemeler olarak kullanılır. konteyner malzemesi. Diğer demir dışı metal kaplar da demir kirliliğine karşı dayanıklıdır, ama alüminyum en ucuzu.
(3) Alüminyum folyo kabın minimum tasarım sıcaklığı -269 ℃'ye ulaşabilir. Alüminyum genellikle kriyojenik kaplar için bir malzeme olarak kullanılır. Alüminyum-magnezyum alaşımındaki magnezyum içeriği yüksek olduğunda, ürünler arasında intermetalik bileşikler Mg2Al3 ve lMg5Al8 çökelecektir., bu, alüminyum-magnezyum alaşımını bazı ortamlarda stres korozyonuna duyarlı hale getirecektir.. Aşınma, bu nedenle magnezyum içeriği aşan alüminyum-magnezyum alaşımlarının belirtilen tasarım sıcaklığı 3% aşmaz 65 °C. Aşırı çökeltiler ayrıca darbe dayanıklılığını da azaltacaktır., bu nedenle alüminyum-magnezyum alaşımları ve bunların magnezyum içeriği aşan kaynaklı birleştirmeleri 3% darbe tokluğu için test edilmelidir. Diğer alüminyum ve alüminyum kaplar için darbe dayanıklılık testi gerekli değildir, kriyojenik alüminyum kaplar dahil.
(4) Yüksek mukavemet nedeniyle, katı çözelti yaşlanma durumunda alüminyum-magnezyum-silikon alaşımının iyi plastisitesi ve iyi kaynaklanabilirliği, kaynaklı bağlantı, kaynaktan sonra hala yüksek mukavemeti koruyabilir, bu nedenle genellikle kaplar için yüksek mukavemetli bir alüminyum alaşımı olarak kullanılır. Alüminyumun belirtilen orantısız uzama gerilimi, özellikle saf alüminyum, Çok düşük, ve küçük yükler altında plastik deformasyon meydana gelir.. Alüminyum kapları kullanırken ve taşırken, çarpışma ve deformasyona dikkat edilmelidir.
(5) İyi bir plastisite elde etmek için, saf alüminyumun deforme olmuş alüminyum malzemeleri, alüminyum-manganez alaşımı ve alüminyum-magnezyum alaşımı yalnızca tavlanmış durumda veya sıcak çalışma durumunda kullanılır, ve soğuk çalışma durumu kullanılmaz. Sıcak çalışma durumunda alüminyumun kaynaklı bağlantıları için, kaynak ısısının ısıdan etkilenen bölge üzerinde tavlama etkisi vardır, bu nedenle izin verilen gerilim, yalnızca tavlanmış durumdaki alüminyumun izin verilen gerilimidir.. Sadece alüminyum-magnezyum-silikon alaşımları ve alüminyum-bakır alaşımları, yüksek mukavemetlerini sağlamak için çözelti yaşlandırma durumundadır..